326 



Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



Preyer gesehene, aber nicht erklarte Aushuhlung der Faser zustande 

 (Fig. 80). 



Nach Greilach schwankt die Lange der Bastzellen von 2,8 6,2 mm, 

 der maximale Durchmesser derselben zwischen 18 36 (j.. Stegmata 

 fehlen. Die Faser nimmt im absolut feuchten Raume 23 Proz. Wasser 

 auf, wovon sie rasch bei 100 12 Proz. abgibt. Die Tragfahigkeit der 

 Faser geht bis auf 24,29 kg per cm 2 . Merkwurdig ist die netz- und 

 schraubenfurmige Verdickung eines Teils der parencbymatischen Grund- 

 gewebszellen (Fig. 78), welche manchmal auch der technischen Faser 

 anhaften. 



Die bis jetzt erziel- 

 ten praktischen Resul- 

 tate sind noch gering, 

 doch hofft man durch 

 rationelle Kultur der 



Fig. 79. Vergr. 300. Einfaches 



Bastbundel aus der Sansevieria- 



faser. 6 Bastzellen. P Paren- 



chymreste. 



Fig. 80. Vergr. 300. Querschnitt durch eine Sansevieriafaser, welche 

 aus einem ganzen GefaUbtindel besteht. x Xylem, ph Siebteil des 

 Phlo6ms zum grofiten Teil eingetrocknet (wodurch die Anshohlung 

 der Faser znstande kara), 6 Bastzelle des dem Phloem zugehorigen 

 Bastbelegs. P Reste vou Parenchymzellen aus dem Mesophyll des 



Bhittes. 



Pflanze und billige maschinelle Gewinnung die Faser fur die Industrie 

 dauernd nutzbar zu machen. 



Zu Gespinsten und Geweben ist die Sansevieriafaser nicht verwendbar, 

 sondern nur in der Seilerei, wie etwa Sisalhanf, welchem sie in bezug 

 auf Tragfahigkeit und Hygroskopizitat gleichkommt, aber kiirzer ist, so 

 dafi sie also wie geringe Sorten von Sisalhanf zu verwenden ist (War- 

 burg). Doch soil nach Versuchen, welche im Department of Agriculture 

 in Washington (1892) mit sorgfaltig dargestelltem Florida bowstring hemp 

 angestellt wurden, letztere Faser dem Sisalhanf in jeder Beziehung, auch 

 in bezug auf Lange, iiberlegen sein. 



